24 ANDRÉE, SV. BYGGNADSMATKRIALEHS VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA. 



Material. d. c. 



Fiskeby golfpapp 0,508 0,088 



0,538 0,093 



0,569 0,095 



0,597 0,099 



Medium 0,G6 



Då det emellertid ej finnes något skäl att antaga, det 

 ledningsförmågan skulle variera med tätheten på olika sätt 

 hos olika pappsorter, och värdena på x dessutom falla till- 

 räckligt nära hvarandra för att antyda ett konstant värde på 

 denna qvantitet, hvareinot h efter all sannolikhet måste 

 bero på det material, hvaraf pappen består, samt af till- 

 verkningsmetoden, så torde det vara bättre att taga me- 

 dium af alla funna ^--värden, insätta detsamma i den anförda 

 formeln och söka de för hvarje pappsort gällande medel- 

 värdena på k. 



Medelvärdet af x är "/s och man kan alltså skrifva 



c =k.^/^'■ 



Beräknas medelst denna formel värdena på k blifva de 

 följande: 



k. 



Munksjö l:ma tjock förhydningspapp 0,i44 



d:o golfpapp 0,143 



d:o 2:da d:o förhydningspapp..- 0,i40 



Fiskeby l:ma d:o d:o 0,i40 



d:o golfpapp 0,i39 



d:o 2:da d:o förhydningspapp. .0,135 



Munkedals förhydningspapp 0,134 



Dessa värden på k synas bekräfta antagandet, att denna 

 qvantitet beror af det material och den metod som användts 

 vid pappens tillverkning; ty såväl Munksjö som Fiskeby 

 pappsorter intaga relativt hvarandra samma plats, när de 

 ordnas efter värdena å k. 



Med stöd af dessa bestämningar hafva slutligen led- 

 hingskoefficienterna för de olika pappsorterna beräknats vara 

 de i bifogade tabell angifna talen. 



